K 



243 



entrar en el periodo de rajamiento, es tan poderoso, que en 

 algunas ocasiones se ban visto quebrar gruesos cantos de 

 piedra iabrada, de varios decimetros de espesor, porlafaerza 

 expansiva irregular de las delgadas capas de mortero inter- 

 puesto entre el material de mamposteria. Asi sucedio, por 

 ejemplo, hacepocos anos, en el Palacio de Justicia en Cassel, 

 en las partes del eclificio donde se habia hecho uso de un 

 eemento natural muy basico, sobrecalcinado ; mientras que 

 en las partes del mismo edificio, donde se habia empleadoun 

 eemento artificial de conditional normalcs, no se noto el 



menor desperfecto. 



Con mucha frecuencia se ban observado tambien fenome- 

 nosanalogos en los cementos muy rnagnesiferos, donde es 

 mas facil todavia que en los cementos caleareos, obtener ma- 

 sas sobrecalcinadas, excesivameutc basicas, que aparente- 

 mente indolentes, endurecen perfectamente al principio, sin 

 reventamiento inmediato, debido esto probablemente a la 



lentitud con que el oxido de magnesio fija elagua parahi- 



dratarse. Estas masas, de una dureza petrea al principio, su- 

 fren entonces mastarde el mismo proceso de rajamiento y 

 descomposicion, a causa del reventamiento carbonico, que 

 los cementos excesivamente caleareos. Los analesdan cuenta 

 de un ejemplo muy reciente (jue sucedio en una casa de Pa- 

 n's \ donde se habia empleado para el pavimento de una 

 pieza un eemento sobrecalcinado que por 17.42 % de Si0 2 y 

 9.82% R 2 3 , contenia 43.56 % CaO, y 29. IS 

 dice 37.4). Recien despues de anos enteros se notaron los fe- 

 nomenos de reventamiento, por la formacion de rajaduras en 

 la masa petrea, que aumentaron el volumen piano del piso 

 en un 4 %, produciendo rajaduras en el socalo de las mu- 

 rallas reuioviendolas hacia afuera y hasta quebrando cantos 

 de rocas graniticas que se hallaron intercaladas en las mu- 



r alias. 



D 0/ 



MgO (In- 



Cornptes Rendus, tomo XII, pag. 1223. 



